तापानुशीतन (पदार्थ विज्ञान)

धातुकर्म और पदार्थ विज्ञान में, तापानुशीतन एक ऊष्मा प्रबंध है जो पदार्थ के भौतिक और कभी-कभी रासायनिक गुणों को, अपनी तन्यता बढ़ाने और इसकी कठोरता को कम करने के लिए बदल देता है, जिससे यह अधिक सुकरणीय हो जाता है। इसमें पदार्थ को उसके पुन: क्रिस्टलीकरण तापमान से ऊपर गर्म किया जाता है, उचित समय के लिए उपयुक्त तापमान बनाए रखना और फिर ठंडा किया जाता है।

तापानुशीतन में, परमाणु क्रिस्टल जाल में स्थानांतरण करते हैं और अव्यवस्थाओं की संख्या कम हो जाती है, जिससे तन्यता और कठोरता में परिवर्तन होता है। जैसा कि सामग्री ठंडी होती है, यह पुनरावृत्ति करता है। कार्बन स्टील सहित कई मिश्र धातुओं के लिए, क्रिस्टल अनाज आकार और चरण संरचना, जो अंततः भौतिक गुणों को निर्धारित करते हैं, हीटिंग दर और शीतलन दर पर निर्भर हैं। एनालिंग प्रक्रिया के बाद हॉट वर्किंग या कोल्ड वर्किंग धातु संरचना को बदल देता है, इसलिए आवश्यक गुणों को प्राप्त करने के लिए आगे गर्मी उपचार का उपयोग किया जा सकता है। रचना और चरण आरेख के ज्ञान के साथ, गर्मी उपचार का उपयोग कठिन और अधिक भंगुर से नरम और अधिक नमनीय से समायोजित करने के लिए किया जा सकता है।

लौह धातुओं के मामले में, जैसे कि स्टील, एनीलिंग को थोड़ी देर के लिए सामग्री (आमतौर पर चमकने तक) को गर्म करके किया जाता है और फिर धीरे -धीरे इसे अभी भी हवा में कमरे के तापमान को ठंडा होने दिया जाता है। तांबा, चांदी और पीतल को या तो धीरे -धीरे हवा में ठंडा किया जा सकता है, या जल्दी से पानी में शमन करके। इस फैशन में, धातु को नरम किया जाता है और आगे के काम के लिए तैयार किया जाता है जैसे कि आकार देना, स्टैम्पिंग या गठन।

थर्मोडायनामिक्स
एनीलिंग एक ठोस सामग्री के भीतर परमाणुओं के प्रसार से होती है, ताकि सामग्री इसके संतुलन की स्थिति की ओर बढ़े।गर्मी बांड को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करके प्रसार की दर को बढ़ाती है।परमाणुओं के आंदोलन में धातुओं में अव्यवस्थाओं को पुनर्वितरित करने और उन्मूलन करने का प्रभाव होता है ((कुछ हद तक) सिरेमिक में।मौजूदा अव्यवस्थाओं के लिए यह परिवर्तन एक धातु वस्तु को अधिक आसानी से विकृत करने की अनुमति देता है, जिससे इसकी लचीलापन बढ़ जाता है। एक विकृत धातु में प्रोसेस-इनिटेटिंग गिब्स मुक्त ऊर्जा की मात्रा भी एनीलिंग प्रक्रिया द्वारा कम हो जाती है।अभ्यास और उद्योग में, गिब्स मुक्त ऊर्जा की इस कमी को तनाव से राहत कहा जाता है। आंतरिक तनावों की राहत एक थर्मोडायनामिक रूप से सहज प्रक्रिया है;हालांकि, कमरे के तापमान पर, यह एक बहुत धीमी प्रक्रिया है।उच्च तापमान जिस पर एनीलिंग होता है, इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए काम करता है। ठंड-काम की धातु को अपनी तनाव-मुक्त स्थिति में लौटाने की सुविधा जो प्रतिक्रिया है, उनमें कई प्रतिक्रिया मार्ग हैं, जिनमें ज्यादातर धातु के शरीर के भीतर जाली रिक्ति ग्रेडिएंट्स के उन्मूलन को शामिल करते हैं।जाली रिक्तियों का निर्माण अरहेनियस समीकरण द्वारा शासित होता है, और जाली रिक्तियों के प्रवास/प्रसार को फिक के प्रसार के कानून द्वारा नियंत्रित किया जाता है। फिक के प्रसार के कानून। स्टील में, एक decarburation तंत्र है जिसे तीन अलग -अलग घटनाओं के रूप में वर्णित किया जा सकता है: स्टील की सतह पर प्रतिक्रिया, कार्बन परमाणुओं के अंतरालीय प्रसार और स्टील के भीतर कार्बाइड के विघटन।

चरण
सामग्री के तापमान के रूप में आगे बढ़ने वाली एनीलिंग प्रक्रिया के तीन चरणों में वृद्धि होती है: वसूली, पुनरावृत्ति, और अनाज की वृद्धि।पहला चरण वसूली है, और यह मुख्य रूप से रैखिक दोषों को हटाने के माध्यम से धातु को नरम करने के परिणामस्वरूप होता है, जिसे नापसंद कहा जाता है और आंतरिक तनाव वे कारण होते हैं।रिकवरी सभी एनीलिंग प्रक्रियाओं के निचले तापमान चरण में और नए तनाव-मुक्त अनाज की उपस्थिति से पहले होती है।अनाज का आकार और आकार नहीं बदलता है। दूसरा चरण पुनर्संरचना है, जहां नए तनाव मुक्त अनाज न्यूक्लिएट और आंतरिक तनावों द्वारा विकृत लोगों को बदलने के लिए बढ़ते हैं। यदि annealing को एक बार पुनरावृत्ति पूरा होने के बाद जारी रखने की अनुमति दी जाती है, तो अनाज की वृद्धि (तीसरा चरण) होता है।अनाज की वृद्धि में, माइक्रोस्ट्रक्चर मोटे होने लगता है और धातु को अपनी मूल ताकत का एक बड़ा हिस्सा खो सकता है।हालांकि इसे सख्त होने के साथ फिर से हासिल किया जा सकता है।

नियंत्रित वायुमंडल
एनीलिंग के उच्च तापमान के परिणामस्वरूप धातु की सतह का ऑक्सीकरण हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप स्केल होता है।यदि पैमाने से बचा जाना चाहिए, तो एनीलिंग को एक विशेष वातावरण में किया जाता है, जैसे कि एंडोथर्मिक गैस (कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण) के साथ।एनीलिंग भी गैस बनाने, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के मिश्रण में किया जाता है।

म्यू-मेटल (एस्पे कोर) के चुंबकीय गुणों को एक हाइड्रोजन वातावरण में मिश्र धातु की घोषणा करके पेश किया जाता है।

सेटअप और उपकरण
आमतौर पर, बड़े ओवन का उपयोग एनीलिंग प्रक्रिया के लिए किया जाता है। ओवन के अंदर वर्कपीस को परिसंचारी गर्म हवा के लिए अधिकतम जोखिम प्राप्त करने के लिए वर्कपीस को रखने के लिए पर्याप्त है। उच्च मात्रा की प्रक्रिया के लिए, गैस निकाल दी गई कन्वेयर भट्टियों का अक्सर उपयोग किया जाता है। बड़े वर्कपीस या उच्च मात्रा वाले भागों के लिए, कार-तल भट्टियों का उपयोग किया जाता है ताकि श्रमिक आसानी से भागों को अंदर और बाहर ले जा सकें। एक बार जब एनीलिंग प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हो जाती है, तो वर्कपीस को कभी -कभी ओवन में छोड़ दिया जाता है, इसलिए भागों को नियंत्रणीय तरीके से ठंडा कर दिया जाता है। जबकि कुछ वर्कपीस को एक नियंत्रित फैशन में ठंडा करने के लिए ओवन में छोड़ दिया जाता है, अन्य सामग्रियों और मिश्र धातुओं को ओवन से हटा दिया जाता है। एक बार ओवन से हटा दिए जाने के बाद, वर्कपीस को अक्सर एक प्रक्रिया में जल्दी से ठंडा किया जाता है जिसे बुझाने के सख्त के रूप में जाना जाता है। बुझाने के सख्त सामग्री के विशिष्ट तरीकों में मीडिया जैसे हवा, पानी, तेल या नमक शामिल हैं। नमक का उपयोग आमतौर पर ब्राइन (नमक पानी) के रूप में शमन के लिए एक माध्यम के रूप में किया जाता है। ब्राइन पानी की तुलना में तेजी से शीतलन दर प्रदान करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब किसी वस्तु को पानी में बुझाया जाता है, तो सतह के क्षेत्र को कम करने वाली वस्तु की सतह पर पानी भाप के बुलबुले बन जाते हैं। नमकीन में नमक वस्तु की सतह पर भाप के बुलबुले के गठन को कम करता है, जिसका अर्थ है कि पानी के संपर्क में वस्तु का एक बड़ा सतह क्षेत्र है, जो तेजी से शीतलन दर प्रदान करता है। बुझाना सख्त आम तौर पर कुछ लौह मिश्र धातुओं पर लागू होता है, लेकिन तांबे के मिश्र धातुओं पर नहीं।

सेमीकंडक्टर्स की डिफ्यूजन एनीलिंग
सेमीकंडक्टर उद्योग में, सिलिकॉन वेफर्स को आयन आरोपण जैसे चरणों से परमाणु स्तर के विकार की मरम्मत के लिए एनाल किया जाता है।प्रक्रिया के चरण में, डोपेंट परमाणु, आमतौर पर बोरॉन, फॉस्फोरस या आर्सेनिक, क्रिस्टल जाली में मिश्रित स्थिति में चले जाते हैं, जो इन डोपेंट परमाणुओं को अर्धचालक सामग्री में डोपेंट के रूप में ठीक से काम करने की अनुमति देता है।

सामान्यीकरण
सामान्यीकरण एक एनीलिंग प्रक्रिया है जो सामग्री को एक समान रूप से ठीक-ठाक संरचना देने और स्टील में अतिरिक्त नरम होने से बचने के लिए फेरस मिश्र धातुओं पर लागू होती है।इसमें स्टील को 20-50 & nbsp तक गर्म करना शामिल है; ° C अपने ऊपरी महत्वपूर्ण बिंदु से ऊपर, इसे उस तापमान पर एक छोटी अवधि के लिए भिगोने और फिर इसे हवा में ठंडा करने की अनुमति देता है।अपने ऊपरी आलोचनात्मक बिंदु के ठीक ऊपर स्टील को गर्म करने से ऑस्टेनिटिक अनाज (पिछले फेरिटिक अनाज की तुलना में बहुत छोटा) बनता है, जो ठंडा होने के दौरान, एक और परिष्कृत अनाज के आकार के साथ नए फेरिटिक अनाज बनाते हैं।यह प्रक्रिया एक कठिन, अधिक नमनीय सामग्री का उत्पादन करती है, और स्तंभ के अनाज और डेंड्राइटिक अलगाव को समाप्त करती है जो कभी -कभी कास्टिंग के दौरान होती है।सामान्यीकरण एक घटक की मशीनीकरण में सुधार करता है और आगे गर्मी उपचार प्रक्रियाओं के अधीन होने पर आयामी स्थिरता प्रदान करता है।

प्रक्रिया annealing
प्रोसेस एनीलिंग, जिसे इंटरमीडिएट एनीलिंग, सबक्रिटिकल एनीलिंग, या इन-प्रोसेस एनीलिंग भी कहा जाता है, एक हीट ट्रीटमेंट चक्र है जो किसी उत्पाद को ठंड से काम करने के लिए कुछ लचीलापन को पुनर्स्थापित करता है, इसलिए इसे बिना तोड़े ठंड-काम किया जा सकता है।

260 & nbsp; ° C (500 & nbsp; ° F) से 760 & nbsp; ° C (1400 & nbsp; ° F) तक की प्रक्रिया के लिए तापमान सीमा, प्रश्न में मिश्र धातु के आधार पर।यह प्रक्रिया मुख्य रूप से कम कार्बन स्टील के लिए अनुकूल है।सामग्री को स्टील के कम महत्वपूर्ण तापमान के ठीक नीचे तापमान तक गर्म किया जाता है।कोल्ड-वर्केड स्टील आम तौर पर बढ़ी हुई कठोरता और कम होने वाली लचीलापन के पास जाता है, जिससे काम करना मुश्किल हो जाता है।प्रोसेस एनीलिंग इन विशेषताओं को बेहतर बनाने के लिए जाता है।यह मुख्य रूप से वायर-ड्रोन स्टील, सेंट्रीफ्यूगली कास्ट डक्टाइल आयरन पाइप आदि जैसे कोल्ड-रोल्ड स्टील पर किया जाता है।

पूर्ण एनीलिंग
एक पूर्ण एनीलिंग आमतौर पर दूसरे सबसे अधिक नमनीय स्थिति में परिणाम होता है एक धातु धातु मिश्र धातु के लिए ग्रहण कर सकता है। इसका उद्देश्य एक समान और स्थिर माइक्रोस्ट्रक्चर की उत्पत्ति करना है जो सबसे अधिक निकटता से धातु के चरण आरेख संतुलन माइक्रोस्ट्रक्चर से मिलता जुलता है, इस प्रकार धातु को उच्च प्लास्टिसिटी और क्रूरता के साथ कठोरता, उपज शक्ति और अंतिम शक्ति के अपेक्षाकृत निम्न स्तर प्राप्त करने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए एक स्टील पर एक पूर्ण एनील प्रदर्शन करने के लिए, स्टील को ऑस्टेनिटिक तापमान से थोड़ा ऊपर गर्म किया जाता है और पर्याप्त समय के लिए आयोजित किया जाता है ताकि सामग्री को पूरी तरह से ऑस्टेनाइट या ऑस्टेनाइट-सीमेंटेट अनाज संरचना बनाने की अनुमति मिल सके। सामग्री को तब बहुत धीरे -धीरे ठंडा करने की अनुमति दी जाती है ताकि संतुलन माइक्रोस्ट्रक्चर प्राप्त हो। ज्यादातर मामलों में इसका मतलब है कि सामग्री को भट्ठी को ठंडा करने की अनुमति दी जाती है (भट्ठी को बंद कर दिया जाता है और स्टील को अंदर ठंडा होने दिया जाता है) लेकिन कुछ मामलों में यह हवा ठंडी होती है। स्टील की शीतलन दर को पर्याप्त रूप से धीमा होना चाहिए ताकि ऑस्टेनाइट को बैनाइट या मार्टेंसाइट में बदलने नहीं दिया जा सके, बल्कि यह पूरी तरह से पर्लिट और फेराइट या सीमेंटाइट में बदल जाता है। इसका मतलब यह है कि स्टील्स जो बहुत कठोर हैं (यानी मामूली कम शीतलन दरों के तहत मार्टेंसाइट बनाते हैं) को भट्ठी को ठंडा करना पड़ता है। प्रक्रिया का विवरण धातु के प्रकार और सटीक मिश्र धातु पर निर्भर करता है। किसी भी मामले में परिणाम एक अधिक नमनीय सामग्री है लेकिन एक कम उपज शक्ति और एक कम तन्यता ताकत है। इस प्रक्रिया को स्टील उद्योग में लैमेलर पर्लिट के लिए एलपी एनीलिंग भी कहा जाता है, एक प्रक्रिया एनील के विपरीत, जो एक माइक्रोस्ट्रक्चर को निर्दिष्ट नहीं करता है और केवल सामग्री को नरम करने का लक्ष्य है। अक्सर मशीनीकृत की जाने वाली सामग्री को एनील किया जाता है, और फिर अंतिम वांछित गुणों को प्राप्त करने के लिए आगे गर्मी उपचार के अधीन होता है।

लघु चक्र anneal
लघु चक्र एनीलिंग का उपयोग सामान्य फेराइट को निंदनीय फेराइट में बदलने के लिए किया जाता है।इसमें हीटिंग, कूलिंग और फिर 4 से 8 घंटे तक फिर से गर्म करना शामिल है।

प्रतिरोधक हीटिंग
प्रतिरोधक हीटिंग का उपयोग कुशलता से तांबे के तार को कुशलता से किया जा सकता है;हीटिंग सिस्टम एक नियंत्रित विद्युत शॉर्ट सर्किट को नियुक्त करता है।यह फायदेमंद हो सकता है क्योंकि इसके लिए तापमान-विनियमित भट्ठी की आवश्यकता नहीं होती है जैसे कि अन्य तरीकों की तरह।

इस प्रक्रिया में दो प्रवाहकीय पुली (चरण पुली) शामिल हैं, जो कि इसके खींचे जाने के बाद तार पार हो जाता है।दो पुली के पास एक विद्युत क्षमता होती है, जिससे तार शॉर्ट सर्किट बनाने का कारण बनता है।जूल प्रभाव तार का तापमान लगभग 400 & nbsp; ° C तक बढ़ जाता है।यह तापमान पुली की घूर्णी गति, परिवेश के तापमान और लागू वोल्टेज से प्रभावित होता है।जहां टी तार का तापमान है, k एक स्थिर है, v लागू किया गया वोल्टेज है, r प्रति मिनट pulleys के घुमाव की संख्या है, और Ta परिवेश का तापमान है,


 * $$t = \frac{1}{r} KV^2 + t_a$$।

निरंतर k पुली के व्यास और तांबे की प्रतिरोधकता पर निर्भर करता है।

विशुद्ध रूप से तांबे के तार के तापमान के संदर्भ में, चरखी प्रणाली के माध्यम से तार की गति में वृद्धि प्रतिरोध में कमी के समान प्रभाव है।

यह भी देखें

 * तापानुशीतन (ग्लास)
 * लघु परिपथ द्वारा तापानुशीतन
 * हॉलोमन-जफ पैरामीटर
 * अवकृष्ट हाइड्रोजन तापानुशीतन
 * कृत्रिम तापानुशीतन
 * टेम्परिंग (धातुकर्म)

अग्रिम पठन

 * Thesis of Degree, Cable Manufacture and Tests of General Use and Energy. Jorge Luis Pedraz (1994), UNI, Files, Peru.
 * "Dynamic annealing of the Copper wire by using a Controlled Short circuit." Jorge Luis Pedraz (1999), Peru: Lima, CONIMERA 1999, INTERCON 99,

बाहरी संबंध

 * Annealing – efunda – engineering fundamentals
 * Annealing – Aluminum and Aircraft Metal Alloys

]